Untersuchungen über den ein- und zweiaxigen Glimmer. ( 5 



pr -\-<yo. Zwillinge wie bei dem ebenbescliriebenen Glimmer aus 

 Pressburg. 



Scheinbarer Winkel der optischen Axen = 70" — 71". 



Glimmer von Grobo, Banat. Farblose, silberglänzende 

 Partien in Granit; feine Krümmungen nach °° . pr -\-oo. 



Scheinbarer Winkel der optischen Axen = 70" — 70° 36'. 

 (Dichte -= 2-737.) 



Glimmer aus einem norddeutschen erratischen 

 Blocke. Weich, milde, gelblich -röthliche Ausscheidungen. Spuren 

 faseriger Theilbarkeit nach pr-\-oo. 



Scheinbare Winkel der optischen Axen = 70** 9'. (Dichte 

 = 2-803.) 



Glimmer aus Gömör, Ungarn. Grosse Glimmerkrystalle, 

 scheinbar ursprünglich begrenzt, aber durch Spuren faseriger 

 Theilbarkeit, so wie durch die einer Seite des Rhombus parallele 

 Lage der Ebene der optischen Axen als ^ '^ - und p7'-{-oo erkannt. 



Feldspath. 



Scheinbarer Winkel der optischen Axen = 70" 24'. (Dichte 

 =2-817.) 



Glimmer aus Neuberg, Baiern. Grosse Platten in Quarz, 

 welche faserig theilbar sind nach/yr -\- oo, Spuren einer zweiten Theil- 

 barkeit nach-j- ^ °° und feine Krümmungen nach — °° zeigen. 



Gelbe Auswitterungen. 



Scheinbarer Winkel der optischen Axen = 70» 40'. (Dichte 

 = 2-639 — 2-653.) 



Glimmer a u s J a m a i c a. Zwillinge im Quarzgestein : Ebenen 

 der optischen Axen um 60" gegen einander geneigt. Scharfe Strei- 

 fung nach -\- ^^°° , rechtwinkelige Bruchstücke durch Pr -\- oo- 



pr-j- CO. 



Scheinbarer Winkel der optischen Axen ^70" 54'. 



Glimmer aus Wottawa, Österreich. Granit; dieGlimmer- 

 platten faserig nach ptr-\-oo. Meilig nach -|- T ' rissig nach — 

 - .^°° . Weiss, mürbe, milde. 



Scheinbarer Winkel der optischen Axen =71" 15'. 



Glimmer aus Engen hos cor allin hos, Brasilien. 

 Grosse Partien in festem Quarzgesteine, die Lamellen fest und innig 



